( 682 ) 



» La magnésie employée dans ces exjiériences a été préparée d'après les 

 indications de M. Schlœsing ('); il faut, en effet, débarrasser cet oxyde 

 des petites impuretés qu'il pourrait contenir et qui abaissent considéra- 

 blement son point de fusion. Pour cela, l'hydrocarbonate de magnésie est 

 calciné pendant plusieurs heures au fourPerrot. Réduite ensuite en poudre 

 fuie, la magnésie est mise à digérer avec une solution étendue de carbonate 

 d'ammoniaque, puis lavée à grande eau et calcinée à la plus haute tempé- 

 rature que puisse fournir un bon fourneau à vent. Par addition d'eau, 

 on forme avec cette magnésie une pâte épaisse qui, par compression dans 

 des moules en bois, fournit des plaquettes que l'on abandonne à une des- 

 siccation lente. Ces plaquettes sont enfin cuites au moufle (^). 



» Ainsi que M. Schlœsing l'a établi, cette magnésie ne présente plus de 

 retrait à la température d'un fourneau à vent, et ne subit aucune action de 

 la part des agents atmosphériques. Il va de soi que, aux températures du 

 four électrique, elle donnera un nouveau retrait. Mais, dans ces nouvelles 

 conditions, tout en restant très légère, elle prend un aspect cristallin et sa 

 solidité augmente. 



» J'indiquerai, comme exemple des expériences que je suis en train de 

 poursuivre au moyen de ce nouvel appareil, les préparations du siliciure de 

 carbone et du vanadium. Si l'on place du silicium dans une nacelle en char- 

 bon au milieu du tube, chauffé avec un courant de looo ampères et 

 60 volts, on obtient sur la paroi supérieure des aiguilles prismatiques de 

 siliciure de carbone qui atteignent plusieurs millimètres, et qui, dans ces 

 conditions, sont produites par la combinaison de la vapeur de carbone 

 avec la vapeur de silicium. 



» Dans les mêmes conditions de tension, le carbure de vanadium se 

 prépare avec facilité. Je rappellerai que dans des expériences précédentes, 

 faites aux Arts et Métiers, cette réduction ne se produisait qu'avec 

 une grande difficulté avec une machine de 45 chevaux fournissant 35o am- 

 pères et 70 volts. 



» J'aurai l'honneur de présenter à l'Académie le résultat des recherches 

 entreprises dans cette nouvelle voie. " 



(') ScHLCESiNG, Industrie de la magnésie {Comptes rendus, t. CI, p. i3i)- 

 {-) Cette magnésie additionnée d'une petite quantité d'eau et très fortement com- 

 primée fournit une niasse très dure rayant le marbre et la fluorine- 



